490 GIUSEPPE YICENTINI E DOMENICO OMODEI 



e calcolando in base alle sue esperienze il valore del coefl&ciente 

 di dilatazione fra e 300, ottenne Ìl= 0,00003166 poco 

 lontano dal numero 0,0000322 che a noi risulta dalla diretta 

 esperienza per la temperatura di 304". 



l coefficienti che adottiamo sono quindi più grandi del va- 

 lore costante 0,000030, adoperato nei calcoli delle esperienze 

 sul bismuto. Se la differenza di essi non ha influenza sul va- 

 lore della variazione di volume dei metalli nell'atto della fusione, 

 si rende sensibile, come è ovvio, su quello della densità dei me- 

 talli, tanto solidi che liquidi, alla temperatura di fusione e sul 

 valore del loro coefficiente di dilatazione. 



Per far vedere Tintluenza che hanno sui risultati finali i nuovi 

 coefficienti di dilatazione del vetro, mettiamo qui sotto di fronte 

 ai valori già dati per il bismuto, quelli che si ottengono impie- 

 gando nei calcoli i numeri della tabella precedente. 



D^:= 9,677 e secondo i nuovi calcoli D^ = 9,673 



DJ= 10,008 » » D;= 10,004 



A =— 3,31 » » A =— 3,31 



a = 0,000112 » » a = 0,000122 



Risultati delle esperienze. 



Nelle seguenti tabelle diamo i risultati delle esperienze sui 

 varii metalli ; ecco il significato dei simboli impiegati in esse. 



W„ rappresenta il volume del dilatometro a 0° fino alla 

 divisione n del cannello. 



IV indica il volume medio di una divisione del cannello del 

 dilatometro a 0°. 



P rappresenta il peso del metallo introdotto nel dilatometro. 



t e t' sono le temperature alle quali vengono determinate 

 le densità 



D e D' del metallo liquido. 



2)^ rappresenta la densità del metallo solido alla tempera- 

 tura T di fusione e 



DJ la sua densità allo stato liquido e alla stessa temperatura. 



a è il coefficiente medio di dilatazione del metallo liquido 

 fra T e t'. 



A indica la variazione percentuale che avviene nella densità del 

 metallo nel passaggio dallo stato liquido allo stato solido. 



